( i63o ) 



dégagé ne contient plus d'acétylène et se trouve constitué par de l'éthane, mêlé 

 d'hydrogène, sans proportion appréciable de carbures éthyléniques. L'odeur pétro- 

 lique du gaz indique la présence de carbures supérieurs forméniques, dont une pro- 

 portion notable vient se condenser dans les régions froides du tube. Ces formations 

 liquides sont encore plus nettes vers 260°. 



» Si Ton augmente dans le mélange gazeux la proportion d'acétylène, Faction propre 

 du métal sur ce dernier gaz tend à s'introduire en donnant le phénomène observé par 

 MM. Moissan et Moureu, foisonnement carboné du métal et incandescence : des 

 fumées blanches formées en grande partie de benzine se dégagent, mais les gaz 

 demeurent encore composés d'éthane et d'hydrogène, avec un peu de vapeur de ben- 

 zine sans carbures éthyléniques. L'un de ces gaz renfermait pour 100: 



Acétylène i , 5 



Éthane 26,8 



Hydrogène 79 > 6 



Vapeur de benzine 2,1 



)) En comparant l'action des divers métaux étudiés, nickel (^Comptes 

 rendus, t. CXXVIII, p. 1173; 1899), cuivre (Comptes rendus, séance du 

 5 juin 1900), fer, cobalt, sur le mélange d'hydrogène et d'acétylène, nous 

 voyons qu'ils présentent entre eux des différences remarquables. 



» La combinaison des deux gaz, a\ec production d'éthane qu'accom- 

 pagne une certaine proportion de carbures forméniques, est réalisée très 

 facilement par le nickel réduit, dès la température ordinaire, el aussi, mais 

 seulement à chaud, par le cobalt : en présence d'un excès d'hydrogène, 

 la dose de carbures éthyléniques obtenus y est négligeable. 



» Le cuivre réduit agit moins énergiquement eu donnant une quantité 

 plus importante tie carbures éthyléniques. 



» Le fer réduit est le moins actif de tous et ne conduit qu'à des forma- 

 tions peu importantes d'éthane : les carbures éthyléniques se montrent 

 dans 1( s gaz, en présence de proportions considérables d'hydrogène libre. 



» Ces résultats nous permeltentde \ire\oir tiua Y /lydrogénalion de l'élhy- 

 lène sera très aisément obtenue, non seulement par le nickel, ainsi que 

 nous l'avons montré antérieurement (1897, Comptes rendus, t. CXXIV, 

 p. i358), mais encore parle cobalt; qu'elle le sera moins facilement par 

 le cuivre, qu'elle sera sans doute très mal réalisée par le fer. C'est ce que 

 nous aurons l'honneur de montrer prochainement. » 



